PE 给水管规格型号及技术参数 PE 给水管目前被广泛应用于给水工程中,尤其是以口径 DE20-DE500 最为普 遍。 类别:根据生产原料等级不同,PE 给水管分为 PE80 和 PE100 两个等级,目前我 国基本上都以这两个型号的原料为主, 实际生产中 PE100 的较多; 根据压力等级, 分为 SDR11(1.6Mpa) 、 SDR13.6(1.25Mpa)、 SDR17(1.0Mpa)、SDR21(0.8Mpa) 、 SDR26(0.6Mpa)五个系列。 规格型号: Φ DE20-1000mm DE 是外径的标注, PE 管都是采用外径来标注口径, 这和公称直径 DN 是有区别的,根据外径和对应的壁厚可以计算出内径,壁厚的 厚薄对应的是压力等级的大小。 PE80 级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸 公称壁厚 mm 标准尺寸比 公称外径 dn(De), SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 mm 公称压力 MPa 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25 16.0 20.0 2.3 25.0 2.3 32.0 3.0 40.0 3.7 50.0 4.6 63.0 4.7 5.8 75.0 4.5 5.6 6.8 90.0 4.3 5.4 6.7 8.2 110.0 5.3 6.6 8.1 10.0 125.0 6.0 7.4 9.2 11.4 140.0 4.3 6.7 8.3 10.3 12.7 160.0 4.9 7.7 9.5 11.8 14.6 180.0 5.5 8.6 10.7 13.3 16.4 200.0 6.2 9.6 11.9 14.7 18.2 225.0 6.9 10.8 13.4 16.6 20.5 250.0 7.7 11.9 14.8 18.4 22.7 280.0 8.6 13.4 16.6 20.6 25.4 315.0 9.7 15.0 18.7 23.2 28.6 355.0 10.9 16.9 21.1 26.1 32.2 400.0 12.3 19.1 23.7 29.4 36.3 450.0 13.8 21.5 26.7 33.1 40.9 500.0 15.3 23.9 29.7 36.8 45.4 560.0 17.2 26.7 33.2 41.2 50.8 630.0 710.0 800.0 900.0 1000.0 19.3 21.8 24.5 27.6 30.6 30.0 33.9 38.1 42.9 47.7 37.4 42.1 47.4 53.3 59.3 46.3 52.2 58.8 - 57.2 - 公称外径 dn(De), mm 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50.0 63.0 75.0 90.0 110.0 125.0 140.0 160.0 180.0 200.0 225.0 250.0 280.0 315.0 355.0 400.0 450.0 500.0 560.0 630.0 710.0 800.0 900.0 1000.0 PE100 级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸 公称壁厚 mm 标准尺寸比 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 公称压力 MPa 0.6 0.8 1.0 1.25 4.7 4.5 5.6 4.3 5.4 6.7 4.2 5.3 6.6 8.1 4.8 6.0 7.4 9.2 5.4 6.7 8.3 10.3 6.2 7.7 9.5 11.8 6.9 8.6 10.7 13.3 7.7 9.6 11.9 14.7 8.6 10.8 13.4 16.6 9.6 11.9 14.8 18.4 10.7 13.4 16.6 20.6 12.1 15.0 18.7 23.2 13.6 16.9 21.1 26.1 15.3 19.1 23.7 29.4 17.2 21.5 26.7 33.1 19.1 23.9 29.7 36.8 21.4 26.7 33.2 41.2 24.1 30.0 37.4 46.3 27.2 33.9 42.1 52.2 30.6 38.1 47.4 58.8 34.4 42.9 53.3 38.2 47.7 59.3 - SDR11 1.6 2.3 2.3 3.0 3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4 18.2 20.5 22.7 25.4 28.6 32.2 36.3 40.9 45.4 50.8 57.2 - 物理性能: 序号 1 2 3 项目 断裂伸长率,% 纵向回缩率(110℃) ,% 氧化诱导时间(200℃) ,min 耐候性(1)(管材累计接受 ≥3.5GJ/m2 老化能量后) (1) 要求 ≥350 ≤3.0 ≥20 不破裂,不渗漏 ≥350 ≥10 80℃静液压强度(165h) 断裂伸长率,% 氧化诱导时间(200℃) ,min 4 备注: 仅适用于蓝色管材